— 444 — 



en sexsidig pyramid afstympade sexsidiga prismerna tycktes der- 

 emot vara ren lanthanoxid. Dessa kristaller hörde likväl, såsom 

 optisk undersökning utvisade, icke till det hexagonala, utan till det: 

 Rhombiska systemet. 



a : b : c = 1 : 0,5658 : 0,6863 (appr.). 

 Kristallerna (fig. 6) begränsades af: 

 cop ( m ) p (o) 

 oopoo (a) 2poo (r). 



m' : m = 121° 

 m :a = 119°^ 

 et :/S = 140° 30' 



(i :/y=7o°o'. 



Egentliga vigten af ett pulver, nästan uteslutande bestående 

 af ofvanbeskrifna kristaller, således med föga inblandning af La 6 B, 

 erhölls = 5,296 (16°). 



Kristallerna hydratiserade sig ej, äfven efter flera dygns be- 

 handling med varmt vatten, men löste sig lätt och fullständigt 

 i saltsyra. 



IV. Didymoxid Di. 

 Vid försök att på förut beskrifna sätt framställa kristalli- 

 serad didymoxid, kunde icke något tillfredsställande resultat er- 

 hållas. Vid en smältning, hvartill äfvenledes af Mosander fram- 

 ställd oxid användes, erhöllos endast temmeligen stora, på läng- 

 den strimmade, vackert hallonröda kristaller, alldeles lika ofvan 

 beskrifna kristaller af borsyrad lanthanoxid. De hade vid 14° 

 en egentlig vigt af 5,825 och innehöllo endast 90,9 proc. didym- 

 oxid. Deras sammansättning torde således motsvaras af formeln 

 Di" B. Vid en annan smältning erhölls ett mindre vackert fär- 

 gadt, grå-rödt kristallpulver, endast innehållande 87 proc. Di. Ge- 

 nom att länge och starkt glödga didymoxid för sig, kunde ej 

 heller (såsom fallet är med berylljord) några kristaller erhållas. 



V. Mnnganoxidtdoxid MnMn. 

 Da manganoxiduloxid vid Rörstrand sammansmältes med 

 borax, så erhöllos utom små, prismatiska, ej närmare undersökta 



